Rancang Bangun Volume 06 Nomor 02 (2020) Halaman Artikel (40-43)

## JURNAL TEKNIK SIPIL : RANCANG BANGUN
Website: http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
Pengaruh Variasi Abu Sekam Padi Dengan Agregat Alam Lembata-NTT Pada Beton Mutu fc’ 19,3 MPa
Handika Setya Wijaya (1) , Antonius Ola Blikon (2)
(1,2) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

## Abstrak
Beton merupakan hal yang paling utama dalam suatu konstruksi. Hampir setiap aspek pembangunan tidak terlepas dari beton. Sebagai contoh dalam sebua jenis pekerjaan pembangunan seperti jalan, gedung, jembatan juga jenis pekerjaan pembangunan lainnya, hampir tidak lepas dari adanya beton, beton merupakan bahan bangunan yang terdiri dari campuran agregat  kasar  ,agregat  halus,  air  sebagai  bahan  pelarut,  dan  semen  sebagai  bahan  pengikat.  Sekam  padi    memiliki kandungan mineral yang sama dengan kandungan mineral pada semen, yang mana kandungan tersebut dikenal sebagai kandungan silica. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui  pengaruh  abu sekam padi terhadap mutu beton Fc 1 19,3 MPa.  Perhitungan  perencanaan  campuran  beton  menggunakan  buku  panduan  praktikum  merencanakan  SNI  03-2834- 2000.  Pengambilan  data dengan  cara  melakukan  pengujian  terhadap  benda  uji  silinder  berjumlah  12  buah  dengan campuran 19,3 MPa dengan menggunakan variasi abu sekam padi sebanyak 0%, 5%, 10%, dan 15%. Dari nilai kuat tekan beton  masing-masing  variasi  abu  sekam  padi,  nilai  kuat  tekan  yang  paling  rendah  berada  pada  campuran  beton  yang menggunakan variasi 15 % abu sekam padi dengan nilai kuat tekan 8,91 MPa, 5 %  penambahan abu sekam padi dengan nilai 11,46 MPa, dan 10 % penambahan abu sekam Padi sebanyak 14,67 MPa, sedangkan pada beton normal nilai kuat tekan beton adalah 17,76 MPa dimana dari nilai beton normal mengalami penurunan.
Kata Kunci : beton, abu sekam padi, kuat tekan, semen

## 1. Pendahuluan
Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  dan perkembangan  beton  dari  waktu  kewaktu  dan banyaknya penggunaan beton dalam bidang konstruksi membuat upaya untuk meningkatkan mutu beton yang baik dan ekonomis semakin berkembang. Upaya  tersebut  tidak  terlepas  dari  adanya  inovasi- inovasi  yang  ingin  menciptakan  beton  baru,  inovasi untuk  menciptakan  beton  baru  memunculkan  suatu gagasan atau ide yaitu dengan memanfaatkan limbah namun  tidak  semua  jenis  limbah  dapat  digunakan sebagai bahan campuran beton.
Dari  beberapa  jenis  limbah  yang  ada  salah  satu jenis limbah yang digunakan sebagai bahan tambahan untuk campuran beton yang digunakan adalah limbah dari  abu  sekam  padi.  Sekam  padi  memiliki kandungan  mineral  yang  sama  dengan  kandungan mineral pada semen, yang mana kandungan tersebut dikenal  sebagai  kandungan  silica,  kandungan  silica pada  sekam  padi  sangat  baik  dan  bisa  mencapai 82,26%.
Abu  sekam  padi  merupakan  hasil  dari pembakaran  sekam  padi,  selama  proses  perubahan sekam padi menjadi abu, pembakaran menghilangkan zat-zat  organik  dan  meninggalkan  sisa  yang  kaya akan  silica.  Perlakuan  panas  pada  sekam  padi menghasilkan  perubahan  struktur  yang  dapat berpengaruh  pada  dua  hal  yaitu  tingkat  aktivitas pozzolan dan kehalusan butiran abunya.
Kandungan  silika  pada  abu  sekam  padi  lebih tinggi  bila  dibanding dengan  tumbuhan  lain, namun ada  beberapa  syarat  yang  harus  diperhatikan  dalam abu sekam padi seperti, kadar silika harus mencapai batas  minimal  70%,  selain  itu  abu  sekam  padi  yang digunakan  harus  lolos  ayakan  No.  200  ( transition zone )  antar  butiran  dapat  meningkatkan  daya  lekat antar butiran sehingga dapat meningkatkan kuat tekan beton.
Agregat  terbagi  atas  agregat  kasar  dan  halus, agregat halus umumnya trdiri dari pasir atau partikel- partikel  yang  lolos  saringan  5  mm.  Umumnya penggunaan  bahan  agregat  dalam  adukan  beton mencapai  jumlah  70%-75%  dari  seluruh  volime massa padat beton.
Semen merupakan bahan yang bertindak sebagai pengikat  untuk  agregat.  Jika  dicampur  dengan air,semen  menjadi  pasta.  Dengn  proses  waktu  dan panas,reaksi  kimia  akibat  campuran  air  dan  semen menghasilkan sifat prkerasan pasta semen.
Air adalah pelarut yang kuat, melarutkan banyak jenis zat  kimia.  Zat-zat  yang bercampur  dan  larut  dengan baik  dalam  air  (misalnya  garam-garam)  disebut sebagai  zat-zat  “ hidrofilik ”,  dan  zat-zat  yang  tidak mudah  tercampur  dengan  air  (misalnya  lemak  dan minyak),  disebut  sebagai  zat-zat “hidrofobik”. Tujuan  yang  dicapai  pada  penelitian  ini  yaitu mengetahui  pengaruh  abu sekam padi terhadap mutu beton Fc 1 19,3 Mpa.
Rancang Bangun Volume 06 Nomor 02 (2020) Halaman Artikel (40-43)2

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  laboratorium  Teknik Sipil,  Universitas  Tribhuwana  Tunggadewi  Malang (Lab.Teknik  Sipil).  Dalam  penelitian  diperlukan durasi    waktu  tertentu,  mulai  dari  proses  persiapan, pembuatan dan sampai pengujian. Untuk mendukung agar penelitian bisa mencapai tujuan yang diharapkan maka  diperlukan  pendalaman  atau  pemahaman materi-materi  yang  berkaitan  dengan  judul  tugas akhir.
Laboratorium dipakai untuk melakukan pemeriksaan kualitas agregat kasar dan agregat halus dari daerah Kabupaten Lembata –  NTT. Dilaboratorium juga dilakukan mix design , pembuatan benda uji, pengujian slump test , pengujian berat isi beton, volume produksi dan campuran, kadar udara beton, dan pengujian kuat tekan beton.
• Benda Uji
Benda  uji  pada  penelitian  ini  berupa  silinder  beton berukuran  diameter  150  mm,  dan  tinggi  300  mm. Penelitian  ini  menggunakan  agregat  dari  Kabupaten Lembata  -  NTT.  Jumlah  benda  uji  keseluruhan sebanyak 12 buah
Gambar 1. Silinder Berdiameter 150 mm Dan
Tinggi 300 mm
Gambar 2. Agregat Kasar Kabupaten Lembata
Gambar 3. Agregat Halus(Pasir Tambang)
Kabupaten Lembata
Agregat  yang  digunakan  dalam  pengujian  ini adalah  bahan  agregat  yang  berasal  dari  bahan  alam Kabupaten  Lembata-NTT,  pada  tahap  pengujian  di
lakukan  pada  agregat  halus  dan  agregat  kasar sedangkan air, semen, abu sekam padi tidak dilakuka analisa pengujian bahan.
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini,  secara  garis besar tahapan yang akan dilakukan digambarkan pada diagram alir dibawah ini :
Gambar 4. Bagan Alir
3. Hasil Dan Pembahasan
Pemeriksaan Gradasi Agregat Kasar Dan Agregat Halus
Berdasarkan hasil pengujian agregat kasar pada pengujian agregat kasar masuk dalam  gradasi zona 3 dengan ukuran butiran max 40 mm sedangkan agregat halus  pada  pengujian  modulus  kehalusan  agregat halus masuk dalam  gradasi zona 1.[7]
Grafik 1. Gradasi Agregat Halus
Grafik 2. Gradasi Agregat Kasar
Mulai Uji Gradasi Uji Kadar Air Uji Berat Jenis Studi Literature Persiapan Bahan Pengujian Bahan Mix Design Pembuatan Benda Uji Perawatan Benda Uji Selama 7 Hari Benda Uji Uji kuat tekan Bton Analisa dan Pembahasan Kesimpulan Selesai

## Pemeriksaan Kadar Air Agregat Kasar
Nilai rata-rata kadar air yang terdapat pada agregat kasar  adalah  sebesar    5,72  %  atau  tidak  terdapat kandungan  kadar  air  yang  terdapat  didalam  agregat kasar.  Pada  pengujian    agregat kasar  digunakan  dua jenis contoh sampel yang dibuat sebagai perbandingan seperti dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel  1 Pemeriksaan Kadar Air Agregat Kasar Nomor Contoh  1 Talam Nomor Talam Satuan A B 1 Berat Talam + Contoh basah (gr) 100 100 2 Berat Talam + Contoh kering (gr) 95 97 3 Berat Air = (1)-(2) (gr) 5 3 4 Berat Talam (gr) 26 25.3 5 Berat Contoh Kering = (2)-(4) (gr) 69 71.7 6  Kadar Air = (3)/(5) (%) 7.25 4.2 7  Kadar Air rata-rata (%) 5,72

## Pemeriksaan Kadar Air Agregat Halus
Nilai rata-rata kadar air yang terdapat pada agregat halus adalah sebesar  5,55 %.
Tabel  2 Pemeriksaan Kadar Air Agregat Halus Nomor Contoh  1 Talam Nomor Talam satuan A B 1 Berat Talam + Contoh basah (gr) 120 120 2 Berat Talam + Contoh kering (gr) 115 115 3 Berat Air = (1)-(2) (gr) 5 5 4 Berat Talam (gr) 24.9 25 5 Berat Contoh Kering = (2)-(4) (gr) 90.1 90
6 Kadar Air = (3)/(5) (%) 5.55 5.56 7 Kadar Air rata-rata (%) 5,55
Uji Kuat Tekan Beton
Rumus untuk menentukan hasil kuat tekan beton :
fc’ = 𝑃 𝐴 MPa Keterangan : fc ’ = kuat tekan beton (MPa) P   = beban maksimum (N) A  = luas penampang benda uji ( mm 2 )
Gambar 5. Pengujian Kuat Tekan Beton
Grafik 3 . Rata-rata Kuat Tekan Beton
Tabel 3. Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 7 hari dan dikonversi kedalam 28 hari.
No % Umur Berat Dia (Ø) Tinggi Luas Beban Tekan Kuat Tekan Kuat Tekan 7 Hari Kuat Tekan 28 Hari kg mm mm mm N Mpa Mpa 1 0 7 12.5 150 300 17662.5 173100 9.80 11.55 17.76 2 7 12.5 150 300 17662.5 221700 12.55 3 7 12.5 150 300 17662.5 217000 12.29 1 5 7 12.5 150 300 17662.5 132900 7.52 7.45 11.45 2 7 12.5 150 300 17662.5 153200 8.67 3 7 12.5 150 300 17662.5 108400 6.14 1 10 7 12.5 150 300 17662.5 170600 9.66 9.54 14.67 2 7 12.5 150 300 17662.5 196100 11.10 3 7 12.5 150 300 17662.5 138700 7.85 1 15 7 12.5 150 300 17662.5 95500 5.407 5.79 8.90 2 7 12.5 150 300 17662.5 102700 5.815 3 7 12.5 150 300 17662.5 108500 6.14
Berdasarkan grafik diatas dapat  dilihat kuat tekan rata-rata  beton  pada  setiap  variasi  campuran  abu sekam padi mengalami kuat tekan yang berbeda-beda diantaranya  sebagai  berikut  (a)Pada  beton  Normal kuat  tekan  beton  rata-rata  mencapai  17,76  MPa, (b)Pada penambahan abu sekam padi 5 % kuat tekan rata-rata  beton  mencapai  11,46  MPa,  (c)Pada penambahan  abu  sekam  padi  10  %  kuat  tekan  rata- rata mencapai 14,67 MPa, (d)Pada penambahan abu sekam padi 15 % kuat tekan beton rata-rata mencapai 8,91 MPa.
Dari nilai kuat tekan beton masing-masing variasi abu  sekam  padi,  nilai  kuat  tekan  yang  paling  renda berada  pada  campuran  beton  yang  mengunakan variasi 15 % abu sekam padi dengan nilai kuat tekan 8,91 MPa, 5 %  penambahan abu sekam padi dengan nilai  11,46 MPa, dan 10 % penambahan abu sekam Padi  sebanyak  14,67  MPa,  sedankan  pada  beton normal  nilai  kuat  tekan  beton  adalah  17,76  MPa dimana  dari  nilai  beton  normal  mengalami penurunan.
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  menunjukkan terjadinya  penurunan  kuat  tekan  tekan  beton  pada umur  7  hari  dipengaruhi  bertambahnya  kadar  abu sekam padi sebagai bahan tambahan sebagian semen pada  beton  Pada  fase  awal  atau  pada  usia  awal, penambahan  abu  sekam  padi  akan  mengurangi jumlah  semen  yang  digunakan,  sehingga  kalsium pada semen akan berkurang.

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  diatas,  dapat  disimpulkan sebagai  berikut  (1)Penambahan  abu  sekam  padi sangat  berpengaruh  terhadap  kuat  tekan  beton  mutu fc1  19,3  MPa,  yang  di  pengaruhi  lambatnya  proses reaksi  pozzolan  pada  abu  sekam  dan  menyebabkan pembentukan  perekat  kalsium  silikat  hidrat  pada beton juga melambat, (2)Kuat tekan masing – masing variasi abu sekam padi adalah sebagai berikut  Pada beton Normal kuat tekan beton 17,76 MPa, 5 % kuat tekan beton 11,46 MPa, 10 % kuat tekan beton 14,67 MPa, 15 % kuat tekan beton 8,91 MPa.

## 5. Referensi
Brahmanja.  2011. Analisa  kuat  tekan  beton menggunakan  tambahan  abu  sekam  padi [skripsi] . Kab.  Rokahulu.  Diploma  III: Universitas Pasir Pengaraiyan. Djaka Suhirkam, Dafrimon. 2014. Beton Mutu K-400 Dengan Penambahan Abu Sekam Padi Dan  Superplastisizer. Jurnal  Teknik Sipil, Volume 10. Palembang 2014. Gideon Kusuma. 1993. Dasar – dasar perencanaan beton  bertulang  berdasarkan  sk.Sni  T-15- 1991-03 , Erlangga, Jakarta Mochamad  Solikin,  Susilo.  2016. Pengaruh Pemakaian  Abu  Sekam  Padi  Sebagai
Cementitious Terhadap Perkembangan Kuat Tekan  Beton. Universitas  muhammadya Surakarta.surakarta 2016.
SNI  1974-2011.  2011, Cara  uji  kuat  tekan  beton denganbenda  uji  silinder. Badan  Standar Nasional (BSN).
SNI  15-2049-2004.  2004. Semen  Portland .  Badan Standar Nasional (BSN).
SNI  7974-2013.  2013, Spesifikasi  air  pencampur yang  digunakan  dalam  produksi  beton semen. Badan Standar Nasional (BSN). SNI  03-2834-2000.  2000, Tata  Cara  Pembuatan Rencana  Campuran  Beton  Normal. Badan Litbang PU